518 



Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



durchbrochenen Gliedern, diese an ihren Enden mit je 12 — 25, wenig 

 über 1 [X dicken, meist um 4 jx voneinander entfernten Sprossen, gegen 

 ihresgleichen und gegen die Markstrahlen mit kleinen, die betreffenden 

 Wände dicht bedeckenden, bis 0,006 mm breiten und 0,004 mm hohen 

 Hoftüpfeln. Markslrahlen nur in den »Scheinstrahlen« (siehe oben) mehr- 

 schichtig und hier nicht selten miteinander verschmelzend, sonst ein- 

 schichtig, bis über 30 Zellen (0,45 mm) hoch. Markstrahlzellen 0,008 

 bis 0,01 mm hoch. Holzfasern derbwandig, mit kleinen, spärlichen 



M 

 Fig. 134. Querschnittsansicht des Holzes der Weißerle, Alnus incana Wüld., 250/1. Bei h Grenze 

 eines Jahresringes, m in Markstrahlen, bei M zu vieren, zur Bildung eines »uaechtenc breiten Mark- 

 strahles zusammentretend und in diesem durch schmale gefäßlose Holzstränge getrennt, g Gefäße. 



{Nach der Natur gezeichnet von Wilhelm.) 



Tüpfeln 1). Strangparenchym häufig. In vielen Markstrahlzellen sowie in 

 den Zellen der (nicht seltenen) Markfleckchen gelbroter Inhalt. 



Erlenholz findet beim Wasserbau Verwendung, dient auch zur Her- 

 stellung grober Schnitzwaren und eignet sich unter den einheimischen 

 Hölzern am besten zur Anfertigung von Zigarrenkistchen. Zu diesen 

 Gebrauchszwecken wird das Holz der Schwarzerle dem minderwertigen 

 und leichteren, doch stäi:ker glänzenden der Weißerle vorgezogen. 



1) Bei Untersuchung von »Zellulose« aus dem Holze der nordamerikanischen 

 Rot- oder Oregonerle, Alnus rubra Bang., fand T. F. Hanau sek auch spärliche 

 Fasertracheiden (»Papierfabrikantc, Fest- u. Auslandheft 1913, Fig. 22). 



